t. H. L. VOGT. 



[No. 6. 



taillen har stillet sig med Ah 3 -gehalten ved udkrystallisatio- 

 nen af melilithen. kan man paa videnskabens nuværende stadium 

 ikke afgjore. idet vort kjendskab til de forskjellige melilith-minera- 

 lers chemiske sammensætning endnu ikke er tilstrækkelig ind- 

 ga ående; 1 saa meget kan dog let skjennes, at melilithen ikke 

 kan have konsumeret hele den forhaandenværende Ah (Vmængde; 

 lidt maa være bleven igjen i moderluden. Særdeles meget lerjord 

 behoves, som senere nøiere skal godtgjøres, ikke til konstitution at 

 glimmer. — Da surhedsgraden saavel hos den oprindelige smelte- 

 masse som hos den udsondrede melilith med rundt tal ligger ved 

 1.00. maa ogsaa den restmagma. hvoraf glimmeren krystalliserede 

 ud, omtrent have bestaaet af singulosilikat. 



De chemiske betingelser for dannelsen af glimmeren var 

 altsaa her — paa det andet krystallisations-stadium — omtrent 

 de samme som de, der fandt sted ved de tidligere beskrevne 

 glimmerslagger. 



Analyse af melilith-glimmer-slag fra Konigin-Maria-Hiitte 

 pr. Zwickau (vaaren 1884, ved uren gang): 



Analyse no. 5. 

 &i (k, AkOz, FeO, Mn 0, Ca 0, Mg 0, Fe S Sum 

 36 48, 7.81, 2.00, 2.74, 37.26, 11.27, 2.40 99.96. 



mindst ligesaa meget kali som natroD. — Hos de af A. Stelzner (Neues 

 Jahrb. f. Min. Geol. Pal. Beilage-Band 1883) undersøgte melilith-basalter 

 har jevnlig melilith krystalliseret ud tidligere end nepbelin, a: alkali-mæng- 

 den er under melilitb-dannelsen delvis bleven koncentreret i moderluden 

 noget lignende har sandsynligvis fundet sted ved de her omhandlede slagger 

 1 Det foreliggende melilith-led maa nødvendigvis indeholde lidt lerjord (den 

 oprindelige smeltemasse holdt nemlig 7.81 % Al 2 # 3 , der har dannet sig ca. 

 85 °/ melilith-mineral, og moderluden, — de resterende ca. 15%, — kan 

 ikke have bestaaet af halvdelen lerjord), kan altsaa ikke være identisk med 

 det af mig (i Studier over slagger, I, pag. 126—131 og 291 - 292) paaviste 

 nye, lerjordsfri, optisk positive tetragonale mineral, (som desuden kun kon- 

 stitueres i mere kiselsyrerige smeltemasser end de her omhandlede). Paa 

 den anden side kan vi ikke have for os ganske normal melilith. idet denne, 

 efter Rammehbergs gamle formel (Mineralchemie 1875) skal holde 14.3 % Al 2 B 

 og efter den nye 12.5 % Af 2 # 3 , medens vort mineral, selv om det havde 

 optaget i sig smeltemassens hele lerjords-mængde, ikke kan føre mere end 

 henimod ca. 10% Al 2 3 . Heller ikke kan det fuldstændig svare til noget 

 at, det af de naturlige skapolith-melilith-mineraler, idet disse altid er stærkt 

 lerjordsrige (med ca. 22 - 32 % Al 2 3 ). Vort mineral maa følgelig danne 

 et nyt led, som nærmest maa indrangeres under melilith-rækken. 



